( 570 ) 
0,78; donc à 10° le volume de Phuile et de ? alliage est : 
17914,38 
Si l’on calcule maintenant quel serait le volume de l'huile 
à 10° d’après la formule précitée et si l’on soustrait le 
chiffre ainsi obtenu de 17914,38 , on obtient le volume de 
l’alliage à 10°, et ainsi de suite. Nous avons fait un grand 
nombre de séries de déterminations pour les différents 
alliages et nous avons pu remarquer ce fait curieux que 
ce n’est que lorsque l’alliage a été fondu plusieurs fois et 
qu’il a pu se solidifier lentement au sein même de l’huile, 
c’est-à-dire sans subir l’action d’une force extérieure, qu'il 
donne des résultats concordant entre eux. Si l’on emploie 
le métal au sortir de la lingotière sa dilatation est très- 
capricieuse. Cette anomalie trouverait peut-être une expli- 
cation par cette considération que chacun de ces alliages, 
possédant un maximum de densité, exerce en se refroi- 
dissant, au delà de ce maximum, une pression considé- 
rable sur les parois de la lingotière qui, suffisamment 
résistantes, écrouissent en quelque sorte le métal, obligent 
ses particules à s'orienter différemment. Lorsque cet 
écrouissage a disparu par suite d’un recuit, le métal 
montre une dilatation d’une remarquable régularité. 
Les résultats obtenus pour les quatre alliages précités 
sont figurés par les courbes n° 4, 2, 3 et 4 de Ja planche Il. 
Les abscisses de ces courbes sont proportionnelles aux 
températures et les ordonnées aux volumes; le volume à 
0° du métal a été pris pour unité et posé 0° dans les 
figures. Chacun de ces diagrammes est la moyenne de 
